C 388 ) 



Discussiun des résultats, — Conclusions. 



Afin d'obtenir une vue d'ensemble des résultats men- 

 tionnés dans les tableaux précédents, on a construit, pour 

 chaque alliage, un diagramme dans lequel les températures 

 sont les abscisses et les quantités totales de chaleur (^(Q)) 

 les ordonnées. Ces diagrammes sont reproduits, à petite 

 échelle, dans la planche annexée à ce travail. On y a fait 

 ligurer aussi le diagramme de la chaleur du plomb et de 

 la chaleur de Fétain. 



On le voit, la chaleur des alliages diminue d'abord pro- 

 portionnellement à la température, puis la perte de chaleur 

 s'accentue davantage. Pour les alliages riches en plomb le 

 rapport 



T 



cesse bientôt d'être constant. Les alliages Vb'^Sn et Pb^Sn 

 montrent même une chute complète pour la même tem- 

 pérature de ^86%5 (corrigée = 297,5). C'est en ce point 

 que l'on observe une première station de la température; 

 les métaux perdent une partie de leur chaleur latente de 

 lusion. A partir de ce point la diminution de (Q) change 

 successivement avec la température jusqu'à la seconde 

 station. 



Pour les alliages moins riches en plomb le rapport -^- 

 reste constant jusqu'à des températures d'autant plus 

 basses que la composition se rapproche plus de P6Sw^. 

 Quand la teneur relative en étain dépasse PbSn^, le rap- 

 port ^ paraît de nouveau perdre de sa constance. Mais 

 pour aucun autre alliage que les deux premiers men- 

 tionnés, on n'a pu observer une véritable station de la 

 température à un point supérieur au point de solidification 



